824 



allein die berechneten Zahlen weichen dann so sehr von den ge- 

 fundenen ab, dass diese Formel unwahrscheinlich wird. 



Vergleicht man die Resultate meiner Analyse mit den von 

 Svanberg erhaltenen, so zeigt sich, dass dieser zuletzt untersuchte 

 Tabergit bei etwas kleinerem Kieselsäuregehalt sich besonders 

 durch seinen hohen Eisengehalt auszeichnet. 



Das Mineral ist breitblätterig und sehr vollkommen spaltbar. 

 Auf den Spaltungsflächen Perlmutterglanz bis Fettglanz. Die 

 Farbe ist an einzelnen Stellen verschieden , vorherrschend blau- 

 grün, aber zuweilen so schwach, dass silberweisse Stellen sicht- 

 bar sind, während andere schön und lebhaft gefärbt, noch an- 

 dere schwärzlich grün erscheinen. Auf dem Bruch ist das Mi- 

 neral verworren faserig und hellgrün. Dünne ßlättchen sind 

 etwas biegsam. 



Die Härte beträgt 2 — 2,5, das spec. Gew. 2813. Strich: 

 grünlichweiss. Vor dem Löthrohre verliert der Tabergit seine 

 Farbe und schwillt etwas auf, schmilzt aber nur an den äusser- 

 sten Kanten. Durch concentrirte Säuren wird er langsam zer- 

 setzt. 



Der Tabergit ist nach den vorliegenden Untersuchungen als 

 ein Mineral zu betrachten, welches zwischen Chlorit und Magne- 

 siaglimmer in der Mitte steht. Der Kieselsäuregehalt ist gerin- 

 ger wie der des Glimmers und höher wie der des Chlorites, 

 etwa gleich dem des Pennin. Der Fluor- und Alkaliengehalt rückt 

 den Tabergit dem Glimmer etwas näher wie dem Chlorit. 



2. Pyromorphit. 



Durch die Mineralienhandlung von Herrn J. Lommel erhielt 

 ich kürzlich schöne Pyromorphit-Krystalle von Ems, unter dem 

 Namen »Braunbleierz«. Die Krystalle erreichen eine Grösse von 

 12 — 14 Millimeter, die kleineren nur von 3 — 4 Millimeter und 

 zeigen die Combination ooP . oP . ooP2. Die Krystallflächen 

 der kleineren Krystalle sind vollkommen glatt und eben, die grös- 

 seren Krystalle sind dagegen oft etwas bauchig, so dass das Prisma 

 am oberen und unteren Ende einen kleineren Durchmesser hat 

 wie in der Mitte. 



Härte = 4. Spec. Gew. 7,36. 



Meist Glasglanz, nur geringer Fettglanz. 



